ET DE PHYSIQUE. 



côté qu'on ne gagneroit de l'autre, de fondre sans lavage 

 toutes les gangues argentifères. On en sépare seulement 

 aux fosses celles qui sont décidément stériles , percep- 

 tibles à la vue et friables à la main. 



Pour pouvoir convenablement combiner la fonte , il 

 est nécessaire qu'on sache avec précision, avant de passer 

 le minerai au fourneau , combien il contient d'argent. 

 A cet effet, il importe d'avoir un échantillon d'essai dont 

 la richesse réponde exactement à celle du minerai bo- 

 cardé. On parvient à se procurer cet échantillon d'essai, 

 sinon d'une justesse mathématique , du moins très-ap- 

 prochante de la vérité , en prenant de chaque mesure de 

 minerai qu'on entre dans le magasin une petite quantité 

 levée en divers endroits , et en procédant de la même 

 manière lorsque la mesure est vidée et la matière étendue. 

 Toutes ces prises d'une quantité connue de minerai 

 bocardé sont mises ensemble , mêlées avec soin , et 

 réduites à une petite portion, qui seule sert pour l'essai. 



La richesse moyenne en argent du minerai qui jus- 

 qu'ici a été traité à la fonderie d'Allemont , a été d'en- 

 viron j5 grammes par myriagramme (ou 1 marc 4 onces 

 par quintal). Je dis la richesse moyenne , car on a quel- 

 quefois fondu des matières qui avoient une richesse 

 double de celle que je viens d'indiquer j mais on en a 

 aussi souvent traité qui lui étoient inférieures. 



La fusion s'opère dans un fourneau dont le plan est 

 un carré long de 97 centimètres de longueur. Sa hau- 

 teur est sur le devant, c'est-à-dire au-dessus du bassin 

 où les matières fondues se rassemblent, de 1.54 mètre, 

 1. t. 5. 54 



